213 
que se ha seguido, para cerciorarnos de ia exactitud de este 
segundo procedimiento. 
1 . ® Mineral rico de 'pirita de cobre , procedente de Astu- 
rias. Calcinando 1 gramo de mineral, primero solo, luego 
con carbón, disolviendo en las proporciones conocidas de los 
3 ácidos, calcinando el residuo, etc., dió á razón de 27,70 
por 100 de cobre. 
Por separado se disolvió directamente un gramo, sin cal- 
cinación prévia, en 10 centímetros cúbicos de agua, 20 de 
ácido nítrico, 5 de ácido clorohídrico y 3 de ácido sulfúrico; 
se evaporó á sequedad en baño de arena, y, sin calcinar el 
residuo , se redisolvió en agua, se filtró y se completó el volú- 
men de 200 centímetros cúbicos, agregando 20 de ácido ní- 
trico. Como casi todo el hierro se redisolvió, fué necesario 
aumentar hasta 6 los elementos de la pila, y poner á 3 centí- 
metros de distancia horizontal los dos eléetrodos. Dió 27,30 
por 100 de cobre. Se repitió el ensayo, pero se calcinó, el re- 
siduo de la evaporación, al calor directo de la lámpara (de vi- 
drio) de espíritu de vino, y bastaron 3 elementos. Dió por re- 
sultado 27,52 por 100 de cobre. 
2. ° Mineral pobre de Riotinlo. Calcinando el mineral y di- 
solviendo después en los ácidos, tantas veces repetidos, dió 
2 por 100 de cobre con 3 elementos de la pila. 
Se disolvió directamente 1 gramo de mineral en 10 cen- 
tímetros cúbicos de agua, 20 de ácido nítrico, 5 de ácido 
clorohídrico y 4 de ácido sulfúrico. Se evaporó á sequedad 
en baño de arena, y sin calcinar el residuo se redisolvió en 
agua, formando el volúmen de 200 centímetros cúbicos, y 
añadiendo 20 de ácido nítrico. Se puso á la corriente de los 3 
elementos, y al cabo de 30 horas no se advirtió la menor co- 
loración de cobre en el polo negativo. Se fueron agregando 
elementos, hasta formar una balería de nueve, se pusieron los 
eléetrodos á 2 centímetros de distancia, y entonces empezó a 
marchar. El termómetro marcaba 24°, y 48° la aguja del gal- 
vanómetro. En 30 horas dió exactamente 2 por 100, como en 
el caso precedente. Este ejemplo y el anterior, demuestran la 
resistencia que oponen las sales férricas á la precipitación del 
cobre, y servirán de disculpa á la insistencia con que hemos 
